## PEMBUATAN ARANG AKTIF DARI BATOK BIJI KLUAK SEBAGAI ADSORBEN AIR SUMUR YANG TERCEMAR
Sitti Fatimah, Iswadi, dan Muh. Said L Jurusan Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Alauddin Makassar Email: massarasaima3@gmail.com, wadi.phys.uin@gmail.com, muhammadsaidlanto83@gmail.com
Abstract: This  research  aims  to  determine  the  mineral  content  of activated  charcoal  made  from  kluwak  seed  shell,  the  quality  of activated charcoal made from kluwak seed shell, and the absorption capacity  of  kluwak  seed shell  charcoal  as  adsorbent  of polluted  well water after testing. From the results of  XRF analysis,  it can be seen that  there  are  still  several  types  of  impurities  in  activated  carbon shells  of  kluwak  seeds.  It  can  be  said  that  the  activated  carbon obtained is not yet fully pure activated carbon because pure activated carbon  only  contains  100%  carbon.  Where  the  quality  of  activated charcoal  made  from  kluwak  seed  shells  meets  the  requirements  of SNI-06-3730-1995 in terms of water content and ash content. And the absorption capacity of Kluwak sage shell charcoal as an adsorbent of contaminated  well  water  after  testing,  namely  the  gravel,  activated carbon, and silica sand have met the clean water eligibility standards when  viewed  from  turbidity  and  color  while  in  the  gravel  filter  layer, silica  sand,  carbon  and  in  the  silica  sand  filter,  activated  carbon, gravel  have  not  met  the  eligibility  requirements  for  clean  water because of the high turbidity and the solid color.
Keywords : activated carbon kluwak seeds, adsorbents, polluted well water

## 1. PENDAHULUAN
Pencemaran  air  merupakan  salah  satu  masalah  serius  di  dunia  ini. Perkembangan industri dan penggunaan senyawa organik memberikan dampak negatif yaitu tercemarnya sumber daya air permukaan maupun sumber daya air tanah.  Pencemaran  organik  yang  merupakan  senyawa  biodegradebel  dan  non- biodegradebel  mempunyai  sifat  racun.  Pencemar  organik  dari  limbah  industri adalah  fenol,  zat  warna  tekstil,  pestisida  dan  senyawa  organik  lain  yang  telah ada  dalam  air  akibat  proses  alami,  misalnya  asam  humus  didaerah  rawa (Sumarno, 1999).
Air  tanah  yang  tercemar  menyebabkan  air  berwarna  kuning  kecoklatan, bercak-bercak  pada  pakaian,  serta  menganggu  kesehatan.  Jika  mengomsumsi air  minum  yang  mengandung  kandungan  mangan,  magnesium  dan  kalsium secara terus-menerus dimungkinkan adanya akumulasi logam dalam tubuh. Oleh karena  itu  untuk  menghindari  dampak  negatif  yang  tidak  diinginkan  maka dilakukan suatu tehnik pengolahan air (Rahayu, 2004). Teknik pengolahan air ini dapat  di  lakukan  beberapa  metode.  Menurut  Partel  dan  Suresh  (2008)  metode yang  tepat  untuk  mengurangi  pencemaran  lingkungan  adalah  metode  absorbsi,
metode  ini  melebihi  kelebihan  dari  metode  lain  karena  prosesnya  yang sederhana.
Proses  adsorbsi  merupakan  salah  satu  teknik  pengolahan  limbah  yang diharapkan dapat digunakan untuk menurunkan konsentrasi logam atau senyawa organik  berlebihan.  Salah  satu  adsorben  yang  sering  digunakan  adalah  karbon aktif. Arang aktif aktif merupakan suatu padatan berpori yang mengandung 85-95 %  karbon,  dihasilkan  dari  bahan-bahan  yang  mengandung  karbon  dengan pemanasan  suhu  tinggi.  Karbon  aktif  merupakan  bahan  absorbsi  dengan permukaan lapisan yang luas dengan berbentuk butiran atau serbuk (Syauqiah, 2011).  Namun,  karbon  aktif  yang  tersedia  secara  komersial  sangat  mahal, sehingga  telah  dilakukan  beberapa  upaya  pembutan  arang  aktif  yang  harganya lebih  murah  namun  biasa  dijadikan  sebagai  pembanding  dengan  karbon  aktif komersial dalam daya serap adsobansinya. Karbon aktif dapat dibuat dari limbah pertanian atau senyawa yang mengandung karbon.
Beberapa limbah pertanian yang dapat dijadikan sebagai adsorben antara lain dari tempurung kelapa (Pembayun dkk, 2013), tempurung kenari (Halla dkk, 2010),  serbuk  gergaji  campuran  (Hendra,  2006),  tandan  kosong  kelapa  sawit (Purwanto,  2001)  dan  limbah  kayu  jati  (Sudarja  dan  Cokro,  2012).  Diantara limbah  pertanian  di  atas  salah  satu  limbah  pertanian  yang  berpotensi  untuk menghasilkan karbon aktif adalah cangkang biji kluwak. Temupurung biji kluwak biasanya  hanya  dimanfaatkan  sebagai  bahan  bakar  rumah  tangga.  Pada  hal tempurung  biji  kluwak  dapat  memiliki  nilai  ekonomis  tinggi  yaitu  sebagai  arang aktif.  Arang  akan  dijadikan  sebagai  adsorben  karena  kemampuannya  untuk menyerap.

## 2. METODE PENELITIAN
Bahan  utama  yang  gunakan  pada  penelitian  ini  yaitu  batok  biji  kluwak, NaOH  dan  air  sumur  yang  tercemar  yang  diambil  dari  minasaupa,  Makassar. Batok  biji  kluwak  terlebih  dahulu  dibersihkan  kemudian  di  arangkan  dengan proses pembakaran manual yakni batok biji kluwak dibakar lalu di timbun sekan padi. Setelah 24 jam arang akan terbentuk.
Setelah  arang  terbentuk  selanjutnya  arang/carbon  batok  biji  kluwak  yang telah jadi dikeringkan dalam oven microwafe sampai benar-benar kering. Setelah kering  selanjutnya  karbon  batok  biji  kluwak  diaktifasi  menggunakan  NaOH dengan  konsentrasi  1%  selama  24  jam.  Selanjutnya  dinetralkan  dengan  cara pencucian menggunakan aquades. Lalu dipanaskan kembali hingga benar-benar kering, maka jadilah karbin aktif batok biji kluwak. Selanjutnya dilakukan proses karakterisasi  menggunakan X-Ray  Fluorecence (XRF)  dan Scanning  Electron Microscope (SEM).  Dan  pengujian  kualitas  dengan  memperhatikan  parameter kadar air dan kadar abu.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN Karbon Aktif Batok Biji Kluwak
Karbon  aktif  dari  tempurung  batok  biji  kluwak  ditujukkan  pada  gambar  1. Proses  pembuatan  arang  aktif  meliputi  beberapa  proses  yakni  proses pengeringan cangkang batok biji kluwak, pengarangan, dan aktifasi. Pada proses pengeringan, batok biji kluwak dikeringan di bawah sinar matahari hingga kadar airnya menjadi sedikit atau cangkang biji kluwak menjadi kering, setelah batok biji kluwak menjadi kering selanjutnya batok biji kluwak tersebut diarangkan dengan cara  pembakaran  manual  (pengarangan  dengan  pembakaran  menggunakan
sekan  padi),  setelah  cangkang  batok  biji  kluwak  telah  membentuk  arang selanjutnya dilakukan proses aktifasi.
Gambar 1 Karbon aktif batok biji kluwak
Sebelum proses aktifasi di lakukan arang yang telah terbentuk selanjutnya digerus  hingga  ukurannya  sebesar  pasir,  setelah  digerus  selanjutnya  arang dikeringkan  menggunakan  suhu  105 o C  sampai  arang  benar-benar  kering, kemudian  arang  tersebut  diaktifasi  menggunakan  aktifasi  kimia  dengan  cara perendaman  larutan  natrium  hidroksida  (NaOH)  konsentrasi  1%  sebagai  zat aktifator  guna  untuk  memecahkan  ikatan  karbon  pada  arang  untuk  menambah luas permukaan pada arang tersebut .

## Karakterisasi Karbon Aktif Cangkang Batok Biji Kluwak Karakterisasi XRF Karbon Aktif
Spektroskpi  XRF  merupakan  tehnik  analisis  unsur  maupun  oksida  logam yang membentuk suatu material dengan dasar interaksi sinar-x dengan material analitit.  XRF  umumnya  di  gunakan  untuk  menganalisa  unsur  yang  terkandung dalam  mineral  atau  batuan.  Unsur  dapat  ditentukan  keberadaannya  secara langsung  tanpa  adanya  standar  khusus.  Hasil  analisis  XRF  pada  kandungan karbon aktif batok biji kluwak ditunjukan pada tabel 1.
Tabel 1 Hasil Analisis XRF pada Kandungan Karbon Aktif Batok Biji Kluwak Kandungan Senyawa Persentase (%) Ca 56,65 K 40,24 Px 2,04 Nb 0,368 Mo 0,259
Dilihat  dari  kandungan  yang  terkandung  dalam  batok  biji  kluwak  ternyata masi  beberapa  banyak  zat  pengotor  diantaranya  kalsium  (Ca),  kalium  (K), niobrium  (Nb)  dan  molibden  (Mo).  Zat  pengotor  ini  dapat  menyebabkan terjadinya  penyumbatan  pori  dalam  karbon  aktif  sehingga  dapat  mempengaruhi pertambahan luas pori-pori karbon aktif.

## Karakterisasi SEM karbon Aktif
Pengamatan  morfologi  arang  aktif  batok  biji  kluwak  dilakukan menggunakan  SEM  dengan  perbesaran  1000  kali  di  tunjukan  pada  gambar  2 berikut:
Gambar 2 Morfologi Arang Aktif Batok Biji Kluwak
Gambar  2  menunjukkan  morfologi  arang  aktif  batok  biji  kluwak  dimana tampak  adanya  pori  pada  permukaan  arang  aktif.  Melihat  adanya  pori  dapat dikatakan  bahwa  pembuatan  arang  aktif  batok  biji  kluwak  dengan  proses pengarangan manual yang dilanjutkan dengan aktifasi menggunakan zat aktifator NaOH  yang  bersifat  basah  kuat  yang  korosif,  hal  ini  dapat  menyebabkan banyaknya  abu  yang  terlepas  dari  arang  saat  perendaman  dan  dapat memecahkan ikatan karbon pada arang, sehingga telah berhasil membuka pori- pori pada arang aktif yang dapat menunjang proses adsopsi.
Struktur  pori  pada  arang  aktif  ini  menyebabkan  karbon  aktif  dapat menyerap  lebih  baik  dari  arang  biasa.  Menurut  Sembiring  dan  Sinaga  (2003) semakin luas permukaan maka semakin kemampuan daya serapnya.

## Analisa Pengujian Karbon Aktif Uji Kadar Air
Pengujian  kadar  air  dilakukan  untuk  mengetahui  kandungan  air  yang tersisa  pada  karbon  aktif  batok  biji  kluwak  setelah  dilakukan  proses  aktivasi. Hasil  pengujian  kadar  air  pada  batok  biji  kluwak  ini  dapat  dilihat  pada  tabel  4.2 berikut:
Tabel 2 Hasil Pengujian Kadar Air Pada Batok Biji Kluwak Massa awal karbon(gr) Massa cawan (gr) Hasil pemanasan (gr) Kadar air (%) 60 menit 30 menit 30 menit 15 menit 15 menit 1 26,7205  27,6902  27,6927  27,6902 27,6847  27,6844 3,74 1 37,2964  38,2692  38,3647  38,2642 38,2639  38,2635 3,40
Berdasarkan tabel 2 di atas, dapat dilihat parameter kadar air pada  pengujian 1 dan  2  mencapai  3,74%  dan  3,40%.  Jadi,  dapat  disimpulkan  bahwa  kadar  air yang  ditunjukkan  oleh  arang  aktif  pada  penelitian  ini  telah  memenuhi  SNI-06- 3730-1995 (parameter maksimal 15%).

## Uji Kadar Zat Menguap
Uji kadar uap dilakukan untuk menguapkan zat-zat yang terkandung dalam karbon aktif yang tidak mampu diuapkan pada suhu 105 o C.
Uji  kadar  zat  menguap  dilakukan  dengan  cara  memanaskan  karbon  aktif dengan suhu 900 o C dalam waktu 15 sekon.  Tetapi hal ini tidak dapat dilakukan karena  tanur thermo  scientific yang  ada  di  Laboratorium  Kimia  tidak  mampu mencapai  suhu  900 o C  dalam  waktu  15  sekon.  Untuk  mencapai  suhu  900 o C memerkukan waktu selama 4 jam. Apabila pemanasan ini tetap dilakukan maka karbon aktif akan berubah menjadi abu seperti pada gambar 4.3 berikut:
Gambar 3 Karbon Aktif Dengan Pemanasan 900 o C
Akibat  rusaknya  struktur  karbon  aktif  maka  dilakukan  pengujian  kadar  air ulang untuk dilakukan pengujian kadar abu.

## Uji Kadar Abu
Pengujian kadar abu dilakukan dengan memanaskan karbon aktif batok biji kluwak dalam tanur selama 6 jam pada suhu 650 o C. hasil yang diperoleh berupa abu,  abu  adalah    oksida-oksida  logam  dalam  arang    yang  terdiri  dari  mineral yang  tidak  dapat  mrnguap  pada  proses  pengabuan.  Hasil  pengujian  kadar  abu pada batok biji kluwak ini dapat dilihat pada tabel 3 berikut:
Tabel 3 Hasil pengujian kadar abu pada batok biji kluwak No Massa sampel(gr) Massa cawan (gr) Waktu (Jam) Suhu ( o C) Massa Abu (gr) Kadar Abu (%) 1 27,6844 26,7205 6 650 26,7346 1,46 2 38,2535 37,2964 6 650 37,3223 2,67
Berdasarkan  tabel  3  di  atas,  dapat  dilihat  parameter  kadar  abu  pada percobaan 1 dan 2  mencapai 1,46% dan 2,67%. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin  kecil  kadar  abu  pada  karbon  aktif  maka  pori-pori  dari  karbon  aktif tersebut  juga  semakin  besar.  Hal  ini  disebabkan karena adanya  proses aktivasi yang  mengikat  pengotor  yang  terdapat  pada  arang  aktif.  Kadar  abu  yang ditunjukkan  oleh  arang  aktif  pada  penelitian  ini  telah  memenuhi  SNI-06-3730- 1995 (parameter maksimal 10%)

## Uji Daya Serap
Pembuatan  media  filter  dibuat  dengan  cara  sederhana  yakni  dengan menggunakan botol plastik yang diisi dengan pasir silika, karbon aktif dan kerikil dengan  ketebalan  5  cm.  Setelah  alat  penyaringan  dibuat  selanjutnya  dilakukan penyaringan air sumur yang tercemar yang diambil di daerah Makassar tepatnya di daerah Minasaupa.  Air sumur yang tercemar yang dimaksud adalah air sumur yang tercemar dengan tingkat kekeruhan yang besar dan warna yang mencolok. Air  tercemar  ini  kemudian  diuji  dengan  media  filter,  media  filter  ini  diuji  dengan membolak balik lapisan penyaring.
Berikut hasil penyaringan dengan menggunakan media penyaring kerikil, karbon aktif dan pasir silika:
(a) (b)                                    (c) Gambar 4 (a) Lapisan filter (b) sampel sebelum penyaringan;
(c) hasil penyaringan sampel (a)
Berikut  hasil  penyaringan  dengan  menggunakan  media  kerikil,  pasir  silika dan karbon aktif:
(a)
(b)
(c)
Gambar 5 (a) simulasi filter (b) sampel sebelum penyaringan; (c) hasil penyaringan sampel (a) (Sumber: Dokumentasi Pribadi).
Berikut  hasil  penyaringan  dengan  menggunakan  media  pasir  silika, karbon aktif dan krikil
(a) (b)                                              (c)
Gambar 6 (a) simulasi filter (b) sampel sebelum penyaringan; (c) hasil penyaringan sampel (a) (Sumber: Dokumentasi Pribadi).
Pada  pengujian  hasil  air  dari  penyaring  menggunakan  karbon  aktif dengan  menggunakan  tiga  cara  tetapi  hanya  menggunakan  satu  sampel  air sumur didapatkan tingkat kekeruhan yang berbeda. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 4 berikut:
Tabel 4 Hasil pengujian daya serap pada karbon aktif  batok biji kluwak
No Lapisan Penyaring Parameter yang diuji Kekeruhan (NTU) Warna Awal  Akhir Awal Akhir 1 Kerikil, karbon aktif, Pasir Silika 150 3,50  Cokelat Keruh Jernih 2 Kerikil, Pasir Silika, karbon aktif 150 53,9  Cokelat Keruh Cokelat 3 Pasir Silika, karbon aktif, Kerikil 150 28,3  Cokelat Keruh Cokelat
Tabel 5 Hasil pengujian daya serap pada karbon biasa batok biji kluwak
Pembuatan  karbon  aktif  ini  dibuat  sebagai  solusi  untuk  memperoleh  air bersih  dari  air  yang  tercemar.  Dilihat  dari  sampel  air  yang  digunakan  dengan tingkat kekeruhan 150 NTU dan berwarna coklat keruh. Pada percobaan pertama yakni menggunakan lapisan kerikil, karbon dan pasir silika air hasil penyaringan yang dihasilkan dengan tingkat kekeruhan 3,50 NTU dan warna akhirnya menjadi lebih  jerni.  Dan  pada  percobaan  kedua  dengan  menggunakan  lapisan  kerikil, pasir  silika  dan  karbon  aktif  dihasilkan  air  dengan  tingkat  kekeruhan  53,9  NTU dan warna akhirnya coklat bening. Pada percobaan ketiga dengan lapisan pasir silika,  karbon  aktif  dan  kerikil.  Menghasilkan  hasil  filter  dengan  kekeruhan  28,3 NTU dengan warna coklat bening.
Berdasarkan percoaan pertama hasil penyaringan air yang dihasilkan telah memenuhi standar air bersih jika mengacu pada tingkat kekeruhan karena tingkat kekeruhan  air  bersih  yang  layak  digunkan  adalah  5  NTU  sementar  pada percobaan  kedua  dan  ketiga  belum  masuk  kategori  air  bersih  yang  layak digunakan. Adanya perbedaan tingkat kekeruhan air hasil saring yang dihasilkan dikarenakan  adanya  berbedaan  lapisan  filter.  Perbedaan  lapisan  filter  ini mempengaruhi tingkat kejernihan air hasil penyaringan.
Jika  dilihat  dari  percobaan  pertama  yang  menghasilkan  air  bersih  yang layak  digunakan  dikarenakan  adanya  pasir  silika  pada  lapisan  akhir,  dimana telah  diketahui  bahwa  pasir  silika  ini  berfungsi  untuk  menyaring  lumpur,  tanah dan partikel besar atau kecil.
Sementara pada percobaan kedua menghasilkan warna coklat pekat hal ini disebabkan karena pada percobaan kedua ini lapisan akhirnya itu menggunakan karbon  aktif  sehingga  karbon  aktif  yang  berukuran  halus  atau  sangat  halus  ikut tercampur dalam air hasil penyaringan. Pada percobaan ketiga menghasilkan air yang  berwarna  coklat  muda,  katidak  layakan  hasil  saring  dipengaruhi  oleh lapisan  penyaring,  dimana  lapisan  kedua  adalah  karbon  aktif  dan  lapisan akhirnya  adalah  batu  kerikil,  sementara  batu  kerikil  pada  laisan  akhir  hanya mampu untuk menyaring mineral-mineral yang berukuran besar.
Berdasarkan  tabel  4.4  dan  tabel  4.5  dapat  dilihat  adanya perbedaan hasil penyaringan  air.  Dimana  pada  karbon  aktif  ditemukan  adanya  air  bersih  yang telah  layak  digunakan  yakni  didapakan  pada  media  penyaring  yang menggunakan filter kerikil karbon aktif dan pasir silika, namun pada karbon biasa hasil  saring  dengan  menggunakan  kerikil,  karbon  biasa  dan  pasir  silika
No Lapisan Penyaring Parameter yang diuji Kekeruhan (NTU) Warna Awal Akhir Awal Akhir 1 Kerikil, Arang, Pasir Silika 150 18,4 Cokelat Keruh Jernih 2 Kerikil, Pasir Silika, Arang 150 72,1 Cokelat Keruh hitam 3 Pasir Silika, Arang, Kerikil 150 58,7 Cokelat Keruh hitam
didapatkan hasil yang jernih namun belum layak untuk digunakan karena tingkat kekeruhannya mencapai 18 NTU.

## 4. PENUTUP Kesimpulan
Dari hasil analisa  XRF dapat dilihat bahwa masih terdapat beberapa jenis pengotor  pada  karbon  aktif  batok  biji  kluwak.  Hal  ini  dapat  dikatakan  bahwa karbon aktif yang diperoleh belum sepenuhnya karbon aktif murni karena karbon aktif  murni  hanya  mengandung  100%  karbon.  Kualitas  arang  aktif  yang  terbuat dari  batok  biji  kluwak  telah  memenuhi  syarat  SNI-06-3730-1995  di  tinjau  pada parameter kadar air dan kadar abu.
Daya serap arang aktif batok bijik kluwak sebagai adsorben air sumur yang tercemar  setelah  pengujian  yakni  pada  lapisan  kerikil,  karbon  aktif,  dan  pasir silika  telah  memenuhi  standar  kelayakan  air  bersih  jika  di  tinjau  dari  kekeruhan dan warnanya sementara pada lapisan filter kerikil, pasir silika, karbon dan pada filter pasir silika, karbon aktif, kerikil belum memenuhi syarat kelayakan air bersih karena tingginya tingkat kekeruhan dan masi memiliki warna yang pekat.

## DAFTAR PUSTAKA
Andayani,  W.  dan  A.  Sumarno. Aplikasi  Radiasi  Pengion  Dalam  Penguraian Limbah  Industri  Radiolisis  Larutan  standar  Zat  Warna  Reaktif  Cibacon Violet 2 R . Batan. Vol.32, No. 1. 1999.
Bening,  Citra. Water  Treatment  and  Prefikation .  Darinetlibrary  ( online ).  Diakses pada tanggal 2 Januari 2018. 2011.
Dwi T, Sabariah M, M Baharudin R. A study on Artificial Recharge Well as a Part of Drainage System  and  Water  Supply  in  UHTM . National  Seminar  on Environment, Development, and Sustainability . 1:106-111. 2008. Gabriel, J.F. Fisika Lingkungan . Cet. I: Jakarta. 2001.
Halla,  Y.  P.  Taba  dan  A.B  Susilawati. Adsorpsi  Rhodamin  B  Dalam  Air  oleh Karbon Aktif Tempurung Kenari . Jurnal Alam dan Lingkungan. Vol.1 No.1. 2010.
Hamer,  M.J. Water  and  Waste  Water  Technology .  Second  edition,  john  Willey and Sons. 1986.
Harmayani,  K.  D.,  Konsukartha,  IG.M., Pencemaran  Air  Tanah  Akibat Pembuangan Limbah Domestic di Lingkungan Kumuh . Vol. 5 No. 2. 2007. Hendra, D. Pembuatan Arang Aktif dari Tempurung Biji Kelapa Sawit dan Serbuk Kayu  Gergajian  Campuan .  Jurnal  Penelitian  Hasil  Hutan. Vol.24  No.2. 2006.
Isna,  Syaukiah. Analisis  Variasi  Waktu  dan  Kecepatan  Pengaduk  Pada  Proses Adsopsi  Limbah  Logam  Berat  dengan  Arang  Aktif .  Info  Tehnik. Vol.12  No 1.2011.
Juliandini,  Fitrianita. Uji  Kemampuan  karbon  Aktif  dari  Limbah  Kayu  Sampah Kota  Untuk  Penyisihan  Fenol .  Program  Studi  MMT-ITS, Surabaya. ISBN:978-979-99735-4-2. 2008.
Kementerian Agama R.I. Al- Qur’an dan Terjemahnya . Surabaya. Duta Ilmu 2016
Khansamida. Structural Equation Modeling (SEM) Keunggulan SEM . https://khansamhamnida.wordpress.com. 2011.
Lempang, Mody. Pembuatan dan Kegunaan Arang Aktif. Makassar. Vol.11 No 2. 2014.
Mars H, Reinoso. Aktivated Karbon. Amsterdam . Elsevier. 2006.
Meisrilestari, Yessy. Pembuatan Arang Aktif dari Cangkang Kelapa Sawit dengan Aktifasi Secara Fisika, Kimia dan  Fisika-Kimia . Konversi. Vol.2 No 1. 2013 . Patel,  R.  and  Suresh. Kinetick  and  Ekuilibrium  Studies  on  the  Biosorption  of Reaktive Blacj 5  Dyn By Aspergillus Foetidus. Bioresours Technology. pp. 51-58. 2008 .
Pelita. Manfaat dan Bahaya Biji Kluwak . Wordpres.com. 2012. (1 Oktober 2017). Pembayun,  G.  Remigius.  dkk. Pembuatan  Arang  Aktif  dari  Tempurung  Kelapa dengan  Aktivator  NaCl 2 dan  Na 2 CO 3 sebgai  adsorben  untuk  Mengurangi Kadar Venol dalam Air Limbah . Jurnal Teknik Pomits. Vol.2. No.1. 2013. Puan. Mengenal Kluwak Lebih Dekat . Wordpress. 2017. (1 Oktober 2017). Purwanto,  D. Arang  dari  Limbah  Kelapa Sawit  (Elaeis  Guineensis  Jacq) .  Jurnal Penelitian Hasil Hutan. Bogor. Vol.29, No. 1. 2011.
Rahayu,  Tuti.  Karasteristik  Air  Sumur  Dangkal  di Wilayah  Kartusura dan Upaya Penjernihannya. Jurnal Penelitian Sains dan Teknologi. Vol, No.2 :104-124. 2004 .
Ramja,  A  fuadi. Pembuatan  Karbon  Aktif  dari  Pelepah  Kelapa  (cocos  nunifera).
Jurnal Tehnik Kimia. Sumatra . Vol. 15 No. 2:15. 2008. Roy  GM. Activated  Karbon  Applications  in  the  Food  and  Pharmaceutical Industries. Lancaster: Technomic. 1985 . Sembiring MT, Sinaga TS. Arang Aktif (Pengenalan dan Proses Pembuatannya).
Sumatera Utara: Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara. 2003.
Sihab. M. Q. Tafsir Almisbah . PT. Lantera Hati Tanggerang.1017
SNI  (Standar  Nasional  Indonesia).  SNI-  06-3730-1995: Arang  Aktif  Teknis Jakarta. Badan Standar Nasional. 1995. Subroto. Manfaat  dan  Bahaya  Kluwek.  Wordpress .  (Diakses  pada  tanggal  2 januari 2018). 2014.
Sudarja,  D.  dan  Cokro .  Kaji  EkperimentalEfektifitas  Penyerapan  Limbah  Cair Industri  Batik  Taman  Sari  Yokyakarta  menggunakan  Arang  Aktif  Mesh  80 dari Limbah Gergaji Kayu Jati . Jurnal ilmiah semesta tehnika. Vol14:50-58. 2012.
Villacarias  F  et  al. Adsorption  of  Simple  Aromatic  Compounds  on  Activated Karbon. Journal  of  Colloid  and  Interface  Science 293:128-136.  Marsh  H, 2005.
Wahyu. XRF .  http:duniawahyu.blogspot.cp.id/2010/11/xrd-xray-difraction.html. 2011.(8 Oktober 2017)
Widyati, N. Analisa Pengaruh Heating Rate Terhadap Tingkat Kristal dan Ukuran Butir  Lapisan  BZT  yang  Ditumbuhkan  dengan  Metode  Sol  Gelombang Surya. Surakarta. 2012.
Wulandari, Membuat  Arang  Batok  Kelapa.  Edukasi .  (Diakses  pada  tanggal  2 januari 2018). 2017